﻿6L7 



auszusuchen. Die Analyse, welche Herr Löscher mit zwei ver- 

 schiedenen Portionen ausführte, ergab: 



Die Krystalle führen also einen nicht unbeträchtlichen Eisen- 

 oxydulgehalt, 



Auch in dem vesuvischen Eisenglanz giebt Herr C. F. Ram- 

 melsberg (Handbuch der Mineralchemie II. Aufl. S. 147 u. 148) 

 einen Oxydulgehalt von 3, 11% an und erklärt die Gegenwart 

 desselben entweder aus einer Beimengung von Magneteisen oder 

 durch die Annahme einer Isomorphie von Fe und Fe 2 3 . 



Da die Entscheidung, wie der Eisenoxydulgehalt in den vor- 

 liegenden Eisenglanzkrystallen zu erklären sei. auf rein chemischem 

 Wege sich nicht treffen lässt, suchte ich sämmtliche Krystalldrusen 

 nochmals gründlich mit einer scharfen Lupe ab in der Erwartung, 

 Magneteisen zu finden, und gewahrte an verschiedenen derselben 

 deutlich ausgebildete oktaedrische Krystalle bis zu 2 mm Kanten- 

 länge. 



Die Flächen sind nicht in dem Maasse glatt und spiegelnd, 

 dass eine goniometrische Messung vorgenommen werden konnte; 

 allein die Form der Krystalle, als auch der Umstand, dass zwei 

 schön ausgebildete Oktaeder -Zwillinge erkannt werden konnten, 

 sowie endlich der etwas hellere Metallglanz, der schwarze Strich 

 und die stark magnetische Eigenschaft der Krystalle Hessen es 

 nicht zweifelhaft erscheinen, dass Magnetitkrystalle vorlagen. 



Um diese Wahrnehmung noch weiter durch die chemische 

 Analyse zu bestätigen, wurden einige kleine Drusen, auf denen 

 Eisenglanz- und Magnetit-Kryställchen sassen, im Mörser zu Pulver 

 verrieben und aus letzterem unter Wasser mit dem Magneten der 

 Magnetit ausgezogen. Dieses wurde unter Umrühren mit dem 

 gewonnenen Magnetitpulver mehrmals wiederholt, um etwa mecha- 

 nisch beigemengten Eisenglanz nach Möglichkeit auszuschliessen. 



Die mit dem Magnetitpulver von Herrn Löscher ausgeführte 

 Analyse ergab: 



12, 45 

 99, 83. 



I. 



87, 38% 



IL 



86, 45% Fe 2 3 

 11, 78 Fe 



98, 23. 



71,18 % Fe 2 3 

 28,72 FeO 



99,90. 



Dieses Resultat kommt der theoretischen Zusammensetzung 

 des Magnetits 



5* 



